1-22 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



nir de l'attaque des silicates par les acides. On remet quelques 

 gouttes d'acide chlorhydrique et ensuite une centaine de centi- 

 mètres cubes d'eau; on chauffe quelque temps à 100° et on 

 filtre. On recommence une ou deux fois avec quelques gouttes 

 du même acide et de l'eau qu'on fait passer sur le même 

 filtre, afin de bien laverie résidu et de réunir dans la solution 

 tout l'acide sulfurique et tous les métaux dissous. 



Dans la solution faiblement chlorhydrique, on verse du chlo- 

 rure de baryum un peu étendu, on agite, on fait bouillir et on 

 s'assure qu'il y a assez de réactif, en voyant si le liquide devenu 

 clair se trouble par l'addition de nouvelles gouttes de chlo- 

 rure de baryum ; on évite d'en mettre un excès notable. On 

 chaude alors pendant quelques minutes à 100°, on laisse 

 reposer pendant au moins un quart d'heure et on décante sur 

 un filtre; on reprend le précipité par quelques gouttes de HCl et 

 ensuite par de l'eau bouillante, on agite, on fait passer sur le 

 filtre; on lave encore dans le ballon et sur le filtre avec de l'eau 

 bouillante; enfin, on sèche, calcine et pèse BaSO' 1 . 



2° S'il reste des pellicules de soufre sur le filtre avec les 

 gangues, on sèche, sépare le mieux possible du filtre, écrase 

 s'il y a lieu et attaque de nouveau en chauffant avec l'eau ré- 

 gale ou avec l'acide chlorhydrique et 1 à 2 grammes de chlo- 

 rate de potassium, on laisse au bain-marie longtemps, on réunit 

 la deuxième liqueur à la première et on dose eu une seule 

 fois tout le soufre sous la forme de BaSO 4 . 



3° Si, pendant l'attaque, la réaction très vive a mis en liberté 

 du soufre en globules fondus, ces globules solidifiés restent 

 sur le filtre avec la gangue inattaquée, que nous supposerons 

 quartzeuse ; on les enlève avec de petites pinces et on les pèse. 

 On les écrase, afin de voir si elles ne renferment pas du sulfure 

 inattaqué, que le soufre aurait protégé. Dans ce cas, il fau- 

 drait reprendre ce résidu par de l'eau régale et chauffer dou- 

 cement, jusqu'à ce que toute la substance métallique ait dis- 

 paru. Après la première ou la seconde attaque, s'il ne reste 

 insoluble que du quartz avec des grains de soufre, on en prend 

 le poids après dessiccation dans une petite capsule de porce- 



